72 



wenn mit grösseren Massen hätte gearbeitet werden können. 

 Nach einstündiger Einlage unter unmerklicher Schwankung 

 der Wärmegrade, welche mittels Sand- und Flüssigkeitsbädern 

 möglichst auf der entscheidenden Höhe erhalten wurden, re- 

 sultirte bei + 10«C: 0.913, + 27«: 0.894, + 40«: 0.896, + 

 65«: 0.906; die Unterschiede gegen das Trokengewicht: 0.137, 

 0.118, 0.120, 0.130 stimmen so nah überein, dass die Abweich- 

 ungen eher in Beobaclitungsfeiilern, oder den thermalen Ex- 

 pansionen des Fluidums, als in Imbibitions-Differenzen begrün- 

 det erscheinen. — Zur Vergleichung wurden ungeleimte Pa- 

 piere von gleicher Beschaffenheit und den Gewichten 0.448, 

 0.469, 0.467, 0.467gr in Wasser gelegt, dessen Temperaturen 

 zu Anfang und Ende des Versuches beziehlich und -|- 5 •, + 

 23.75, 22.5-, + 38.75, 36.25; -f 57.5, 53.75«C waren, und 

 nach vier Stunden die Gewichte: 1.071, 1.080, 1.137, 1.2l2gr, 

 also die fast gleichen Quellungs-Mengen 0.623, 0.611,; 0.670, 

 0.745 mit nur kleiner Ansteigung zu Gunsten der höheren 

 Temperatur erhalten. 



8. — Der Zeitein fluss wurde geprüft indem gleich- 

 artige Holzstükchen einmal 2 Stunden, das andremal 2 Tage in 

 Wasser derselben Art gelegt wurden. Ein erhebhcher Unter- 

 schied trat nur an A, Ei und F zu Tag, indem die betreffen- 

 den Troken- Gewichte 0.548, 0.517, 0.363 im ersten Fall auf 

 0.589, 0.609, 0.399, im zweiten auf 0.907, 0.910, 0.618gr stie- 

 gen, demnach in der 24mal längeren Zeit um 0.318, 0.301, 

 0.219 mehr betrugen. Somit wären ungefähr f in der kürze- 

 ren ersten Frist eingetreten, das letzte ^ in der sich daran 

 schliessenden sehr viel längeren Zeit. Da die übrigen Hölzer 

 in dieser Hinsicht ganz unerhebliche Unterschiede gaben, welche 

 indess dem Sinne nach mit dem vorgetragenen Verhalten har- 

 moniren, darf angenommen werden, dass die hauptsächlichste 

 Wasser-Aufnahme in der ersten Zeit der Einlage geschieht 

 und die Verlängerung derselben nur einen kleinen Uebererfolg 

 erzielt. 



9. — Zum Studium der Quellung in Alkohol von 

 0.791 spcf. Gw. wurden Vorversuche mit verschiedenen Ma- 

 terialien angestellt. Stücke von Iq.dm. Fläche und den Tro- 



